300 
SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1855. 
\ composés a lieu alors à une température de beaucoup inférieure 
| à leur point de fusion. 
Avec la chaux, la magnésie, l’alumine, la glucine, on obtient 
du quartz cristallisé sous la forme ordinaire de prisme hexagonal 
pyramidé, et une partie de la base passe à l’état de silicate. 
C’est ainsi que le silicate de chaux nommé wnllastonite a une 
4- grande tendance à se produire en tables rhombes avec deux 
larges faces de troncature qui remplacent les angles obtus, forme 
habituelle des cristaux naturels. Souvent ces tables sont groupées 
perpendiculairement entre elles à la manière des prismes de stau- 
rotide. 
C’est ainsi qu’avec la magnésie on obtient le péridot en prismes 
rectangulaires. 
L’alumine donne un silicate en prismes allongés, à bases obli- 
ques, inattaquable par les acides, infusible, et avec tous les carac- 
tères du disthène. Il est assez intéressant de voir ici du chlorure 
d’aluminium se former aux dépens du silicium. 
Pour former un silicate double ou multiple, il faut non-seule- 
ment mélanger les bases à silicater dans des proportions conve- 
nables, mais encore fournir, en ajoutant en excès l’une d’entre 
elles ou la chaux, l’oxygène nécessaire à la formation de l’acide 
silicique. 
Un mélange de chaux et de magnésie donne des cristaux de 
pyroxène diopside , incolore, d’une limpidité parfaite ; ils pré- 
sentent le biseau qui est ordinaire à l’augite. 
Sept équivalents de potasse ou de soude, un équivalent d’alu- 
mine, ou bien un équivalent d’alcali, un équivalent d’alumine 
avec six équivalents de chaux produisent, sous la réaction du 
chlorure de silicium, des cristaux en prismes obliques avec biseau 
obtus, à peu près inattaquables par l’acide sulfurique, fusibles 
au chalumeau, qui, en un mot, présentent tous les caractères des 
feldspaths . 
Par le même procédé, et en faisant varier les proportions et la 
nature des bases soumises au chlorure de silicium, je suis arrivé à 
des silicates offrant les caractères cristallographiques et chimiques 
de la willémite , de Y idocr as e, du grenat , de la phénakite , de Y éme- 
raude, de Y cuclase et du zircon. 
En mélangeant les éléments qui répondent aux compositions 
récemment données par M. Rammelsberg pour les tourmalines 
magnésiennes et ferro-magnésiennes, et y ajoutant un excès de 
magnésie ou de chaux pour fournir de l’oxygène au silicium, 
j’ai obtenu, au milieu de cristaux de quartz, des prismes liexago- 
